Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2023 e-ISSN: 2684-8988 p-ISSN: 2684-8996 DOI     : https://doi.org/10.31539/joting.v5i2.7532

## DISINFEKSI ALKALINE PEROKSIDA DAN CASTOR OIL 10% TERHADAP JUMLAH CANDIDA ALBICANS, KEKERASAN PERMUKAAN, STABILITAS WARNA DAN KEKUATAN FLEXURAL NILONTERMOPLASTIS DASAR GIGI PALSU
Putri Welda Utami Ritonga Universitas Sumatera Utara ritongaputi@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  perendaman  basis  gigi  tiruan  nilon termoplastik dalam alkali peroksida dan minyak jarak 10% terhadap jumlah candida albicans , kekasaran  permukaan,  stabilitas  warna,  dan  kekuatan  fleksural.  Metode  penelitian  ini  adalah eksperimental  laboratorium  menggunakan  termoplastik  nilon.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa ada pengaruh alkali peroksida dan minyak jarak 10% terhadap jumlah candida albicans selama 8 hari (p=0,03) dan selama 12 hari (p=0,003), tidak ada pengaruh terhadap kekasaran permukaan selama 8 hari (p =0,299) dan adapengaruh terhadap kekasaran permukaan selama 12 hari (p=0,09). Tidak ada pengaruh terhadap stabilitas warna dan kekuatan fleksural selama 8 hari dan 12 hari (p>0,05). Hal ini proses difusi antara alkalin peroksida dan minyak jarak ke dalam nilon termoplastik, konsentrasi minyak jarak, waktu perendaman, dan suhu perendaman. Simpulan, perendaman basis gigi tiruan nilon termoplastik dalam minyak jarak 10% memiliki hasil yang sama dengan perendaman dalam alkali peroksida.
Kata  Kunci: Candida  Albicans ,  Kekerasan  Permukaan,  Kekuatan  Fleksural,  Nilon Termoplastik, Stabilitas Warna

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of soaking thermoplastic nylon denture bases in alkaline peroxide  and  10%  castor  oil  on  the  number  of  candida  albicans,  surface  roughness,  color stability,  and  flexural  strength.  This  research  method  is  laboratory  experimental  using thermoplastic nylon. The results showed that there was an effect of alkali peroxide and 10% castor oil on the number of candida albicans for eight days (p = 0.03) and 12 days (p = 0.003), there was no effect on surface roughness for eight days (p = 0.299 ), and there was an effect on surface  roughness  for  12  days  (p=0.09).  There  was  no  effect  on  color  stability  and  flexural strength  for  eight  days and  12  days  (p>0.05).  This is  the  diffusion  process between  alkaline peroxide and castor oil into thermoplastic nylon, castor oil concentration, soaking time, and soaking temperature. In conclusion, drinking thermoplastic nylon denture base in 10% castor oil has the same results as soaking in alkaline peroxide.
Keywords:  Candida  Albicans,  Surface  Hardness,  Flexural  Strength,  Thermoplastic  Nylon, Color Stability

## PENDAHULUAN
Nilon  termoplastik  merupakan  basis  gigi  tiruan  fleksibel  yang  pertama  di  dunia  dan diperkenalkan  dalam  kedokteran  gigi  pada  tahun  1950.  Nilon  termoplastik  telah  menarik perhatian  sebagai  bahan  basis  gigi  tiruan,  karena  memiliki  kelebihan  dalam  hal  estetis, fleksibilitas  yang  tinggi,  tahan  terhadap  suhu  tinggi,  biokompatibilitas,  tidak  mengandung monomer  sehingga  tidak  ada  monomer  sisa  yang  dapat  menyebabkan  alergi,  tidak  adanya cangkolan  logam  dan  memiliki  cangkolan  yang  sewarna  jaringan  lunak  (Rudi,  2023). Penggunaan  gigi  tiruan  dapat  menurunkan  aliran  oksigen  dan  saliva  ke  jaringan  lunak  di bawahnya, hal ini menyebabkan lingkungan rongga mulut menjadi asam dan anaerobik yang menguntungkan  pertumbuhan candida  albicans yang  berlebihan  (Talapko  et  al.,  2021). Pembentukan  biofilm  yang  disebabkan  oleh candida  albicans pada  gigi  tiruan  harus didesinfeksi  setiap  hari  untuk  mencegah  timbulnya  penyakit  oral  dan  sistemik  (Putri  & Masfufatun,  2022).  Terdapat  beberapa  metode  desinfeksi  yang  dapat  digunakan  untuk mengeliminasi  biofilm  (Di  Cosola  et  al.,  2021).  Metode  desinfeksi  dengan  larutan  kimia terbukti lebih baik bagi pemakai gigi tiruan. Alkalin peroksida adalah pembersih gigi tiruan yang paling banyak digunakan dan tersedia dipasaran dalam bentuk tablet dan bubuk. Alkalin peroksida efektif dalam membersihkan plak karena pengaruhnya terhadap matriks plak dan bersifat bakterisidal dan fungisidal (Wardhana et al., 2023).
Penelitian  Jelita  &  Nugrahini  (2021)  menunjukkan  bahwa  alkalin  peroksida  efektif menurunkan jumlah candida albicans pada gigi tiruan dengan waktu perendaman 15 menit. Minyak  jarak  bersifat  biokompatibilitas,  mempunyai  efek  bakterisida  dan  fungisida,  tidak berwarna  dan  tidak  berbau. Pertimbangan  penting  lain  yang  harus  diperhatikan  dari  larutan desinfeksi adalah larutan  desinfeksi tidak menyebabkan  perubahan sifat  fisis dari basis  gigi tiruan diantaranya  kekasaran permukaan, stabilitas  warna, dan  kekuatan fleksural  (Ghani  et al., 2021).
Patel (2022) menyatakan bahwa kekasaran permukaan dari bahan kedokteran gigi yang ideal  adalah  mendekati  0,2  µm  atau  kurang. Stabilitas  warna  merupakan  kemampuan  dari suatu  lapisan  permukaan  atau  pigmen  untuk  bertahan  dari  degradasi  yang  disebabkan pemaparan dari lingkungan. Kekuatan fleksural merupakan kemampuan suatu restorasi untuk menahan  beban  dari  tekanan  kunyah.  Tujuan  penelitian  ini  dilakukan  adalah  untuk mengetahui  jumlah candida  albicans, kekasaran  permukaan,  stabilitas  warna  dan  kekuatan fleksural  pada  basis  gigi  tiruan  nilon  termoplastik  setelah  desinfeksi  alkalin  peroksida  dan minyak  jarak  10%  selama  8  dan  12  hari.  Variasi  waktu  dipilih  sebagai  pembanding  dari penelitian sebelumnya yang menyatakan ada pengaruh perendaman selama 8 hari dan 12 hari. Kebahuran  pada  penelitian  ini  adalah  desisinfeksi  alkaline  peroksida  dan  castor  oil  10% terhadap  jumlah  candida  albicans,  kekerasan  permukaan,  stabilitas  warna  dan  kekuatan flexural  nilontermoplastis  dasar  gigi  palsu.  Manfaat  penelitian  ini  adalah  sebagai  tambahan data evidence base khususnya pada gigi tiruan nilon termoplastik, jumlah candida albicans , kekasaran permukaan, stabilitas warna, dan kekuatan fleksural.

## METODE PENELITIAN
Rancangan  penelitian  ini  adalah  eksperimental  laboratorium  dengan  menggunakan resin  nilon  termoplastik  merek  Valplast  berbentuk  persegi  ukuran 10  ×  10  ×  1  mm  untuk sampel  jumlah candida  albicans ,  berbentuk  lingkaran  berdiameter  50  mm  dan  ketebalan  2 mm  untuk  sampel  kekasaran  permukaan,  berbentuk  silinder  20  x  2  mm  untuk  sampel stabilitas  warna  dan  berbentuk  persegi  panjang  65  x  10  x  3  mm  untuk  sampel  kekuatan fleksural.  Penelitian  ini  terdiri  satu  kelompok  kontrol  dan  dua  kelompok  perlakuan  yang direndam dalam alkalin  peroksida merek Polident  dan minyak jarak  10%  merek  Thurga’s.
Penelitian ini dilakukan selama 8 hari dan 12 hari. Tehnik pengambilan sampel menggunakan total sampel dengan jumlah sampel 120.
Prosedur  Kerja  Prosedur  kerja  dimulai  dengan  membuat  lempengan  model  induk berbentuk Valplast berbentuk persegi ukuran 10 × 10 × 1 mm untuk sampel jumlah candida albicans ,  berbentuk  lingkaran  berdiameter  50  mm  dan  ketebalan  2  mm  untuk  sampel kekasaran  permukaan,  berbentuk  silinder  20  x  2  mm  untuk  sampel  stabilitas  warna  dan berbentuk persegi panjang 65 x 10 x 3 mm untuk sampel kekuatan fleksural.  Butiran nilon termoplastik kemudian dipanaskan hingga meleleh kemudian diinjeksi kedalam kuvet khusus yang  berisi  cetakan  model  induk  melalui  lubang  spru,  lalu  sampel  di  dinginkan  kemudian dipoles.  Sampel  dilakukan  perendaman  dalam  alkalin  peroksida,  minyak  jarak  10%,  dan aquades  dalam  inkubator  selama  8  hari  dan  12  hari.  Alkalin  peroksida  dibuat  dengan melarutkan tablet alkalin dalam 100 ml aquades, minyak jarak 10% dibuat dengan melarutkan 10 ml dalam 100 ml aquades, dan 100 ml aquades.
Data dianalisis menggunakan uji univarian, uji Kruskal-wallis, dan uji anova. Alat dan bahan sampel menggunakan nilon termoplastik merk valplast dilakukan perendaman dalam alkalin  peroksida  merk  polident  dan  minyak  jarak  merk  Thurga’s.  Setelah  perendaman dilakukan perhitungan jumlah candida albicans dengan alat colony counter ( Stuart Scientific, Great Britain), uji kekasaran permukaan dengan alat surface roughness tester  (Mitutoyo SJ 182,  Japan) ,  uji  stabilitas  warna dengan  alat colorimeter dan  uji  kekuatan  fleksural  dengan alat universal testing machine .

## HASIL PENELITIAN
Tabel. 1 Pengaruh Desinfeksi Basis Gigi Tiruan Nilon Termoplastik Dengan Alkalin Peroksida dan Minyak Jarak 10% Terhadap Jumlah Candida albicans selama 8 Hari dan 12 Hari Lama Kelompok P value Lama Kelompok P value 8 hari Alkalin peroksida Minyak jarak 10 % Aquades 0,006 12 hari Alkalin peroksida Minyak jarak 10 % Aquades 0,003
Jumlah Candida  albicans pada  basis  gigi  tiruan  nilon  termoplastik  yang  didesinfeksi selama 8 hari menunjukkan kelompok alkalin peroksida (A1) nilai terendah adalah  0 x 100 CFU/ml  dan  nilai  tertinggi  adalah  0  x  100  CFU/ml,  serta  nilai  rerata  dan  standar  deviasi adalah 0. Jumlah candida albicans pada kelompok minyak jarak (B1) nilai terendah adalah 0 x 100 CFU/ml dan nilai tertinggi adalah 3 x 100 CFU/ml, serta nilai rerata dan standar deviasi adalah  0,80  ±  1,30.  Pada  kelompok  aquades  (C1)  jumlah Candida  albicans dengan  nilai terendah  adalah  59  x  100  CFU/ml  dan  nilai  tertinggi  adalah  86  x  100  CFU/ml,  serta  nilai rerata dan standar deviasi adalah 72,60 ± 10,57.
Pada perendaman 12 hari menunjukkan jumlah candida albicans pada basis gigi tiruan nilon  termoplastik  yang  didesinfeksi  dengan  kelompok  A1  nilai  terendah  adalah  0  x  100 CFU/ml  dan  nilai  tertinggi  adalah  0  x  100  CFU/ml,  serta  nilai  rerata  dan  standar  deviasi adalah 0. Jumlah candida albicans albicans pada kelompok B1 nilai terendah adalah 0 x 100 CFU/ml  dan  nilai  tertinggi  adalah  4  x  100  CFU/ml,  serta  nilai  rerata  dan  standar  deviasi adalah 1,80 ± 1,79. Pada kelompok C1 jumlah candida albicans dengan nilai terendah adalah 53 x 100 CFU/ml dan nilai tertinggi adalah 103 x 100 CFU/ml, serta nilai rerata dan standar deviasi adalah 77,80 ± 21,53.
Tabel. 2
Pengaruh Desinfeksi Alkalin Peroksida dan Minyak Jarak 10% terhadap Kekasaran Permukaan
Basis Gigi Tiruan Nilon Termoplastik Selama 8 Hari dan 12 Hari Lama Kelompok P value Lama Kelompok P value 8 hari Alkalin peroksida Minyak jarak 10 % Aquades 0,299 12 hari Alkalin peroksida Minyak jarak 10 % Aquades 0,009
Nilai kekasaran terkecil pada sampel yang didesinfeksi selama 8 hari dengan kelompok alkalin peroksida (A2) adalah 0,06  μm dan nilai terbesar adalah 0,27 μm, serta nilai rerata dan  standar  deviasi  adalah  0,18    ±  0,08    μm.  Nilai  kekasaran  terkecil  pada  sampel  yang didesinfeksi dengan kelompok minyak jarak (B2) adalah 0,08 μm  dan nilai terbesar adalah 0,18 μm, serta nilai rerata dan standar deviasi adalah 0,12 ± 0,04 μm. Nilai kekasaran terkecil pada  sampel  yang  didesinfeksi  dengan  kelompok  aquades  (C2)  adalah  0,11  μm    dan  nilai terbesar adalah 0,18 μm, serta nilai rerata dan standar deviasi adalah 0,15 ± 0,03 μm.
Hasil  penelitian  pada  desinfeksi  selama  12  hari  nilai  kekasaran  terkecil  sampel  yang didesinfeksi dengan kelompok  A2  adalah  0,14  μm dan nilai  terbesar  adalah  0,20  μm, serta nilai rerata dan standar deviasi adalah 0,18 ± 0,02 μm. Nilai kekasaran terkecil pada sampel yang  didesinfeksi  dengan  kelompok  B2  adalah  0,06  μm dan nilai  terbesar  adalah 0,16  μm, serta nilai rerata dan standar deviasi adalah 0,10 ± 0,03 μm. Nilai kekasaran terkecil sampel yang  didesinfeksi  dengan  kelompok  C2  adalah  0,12  μm dan nilai  terbesar  adalah 0,17  μm, serta nilai rerata dan standar deviasi adalah 0,14 ± 0,02 μm. Hasil uji Anova satu arah dengan tingkat  signifikansi    p  >  0,05  menunjukkan  tidak  ada  pengaruh  antara  ketiga  disinfektan (alkalin  peroksida,  minyak  jarak  10%,  dan  aquades)  untuk  simulasi  dengan  lama  8  hari (p=0,299),  namun,  untuk  simulasi  dengan  lama  12  hari,  terdapat  pengaruh  diantara  3 desinfeksi (p=0,009).

## Tabel. 3
Pengaruh Perendaman Basis Gigi Tiruan Nilon Termoplastik dalam Alkalin Peroksida dan Minyak Jarak 10% Selama 8 Hari dan 12 Hari terhadap Stabilitas Warna
Hari Kelompok P value Hari Kelompok P value 8 Hari Kelompok A1 Kelompok B1 Kelompok C1 0,412 12 Hari Kelompok A1 Kelompok B1 Kelompok C1 0,179
Nilai  stabilitas  warna  setelah  perendaman  8  hari  pada  kelompok  A1  nilai  stabilitas warna  terbesar  adalah  41,35,  nilai  terkecil  adalah  38,59,  serta  nilai  rata-rata  dan  standar deviasi  adalah  39,62  ±  1,05,  pada  kelompok  B1  nilai  stabilitas  warna  terbesar  40,47,  nilai terkecil adalah 38,41, serta nilai rata-rata dan standar deviasi adalah 39,44 ± 0,94, dan pada kelompok C1 nilai stabilitas warna terbesar adalah 39,76, nilai terkecil adalah 37,27, dengan nilai rata-rata dan standar deviasi adalah 38,81 ± 0,95. Berdasarkan hasil statistik bahwa tidak terdapat  pengaruh  perendaman  basis  gigi  tiruan  nilon  termoplastik  dalam  alkalin  peroksida dan minyak jarak 10% terhadap stabilitas warna selama 8 hari dilihat dari nilai p = 0,412 (p > 0,05).
Nilai  stabilitas  warna  setelah  perendaman  12  hari  pada  kelompok  A1  nilai  stabilitas warna  terbesar  adalah  39,83,  nilai  terkecil  adalah  38,99,  serta  nilai  rata-rata  dan  standar deviasi adalah 39,40 ± 0,37, pada kelompok B1 nilai stabilitas warna terbesar adalah 41,39, nilai terkecil adalah 38,50, serta nilai  rata-rata dan standar deviasi adalah 39,36 ± 1,15, dan
pada  kelompok  C1  nilai  stabilitas  warna  terbesar  adalah  40,90,  nilai  terkecil  adalah  39,16, serta nilai rata-rata dan standar deviasi adalah 39,83 ± 0,66. Pada perendaman selama 12 hari, tidak  terdapat  pengaruh  perendaman  basis  gigi  tiruan  nilon  termoplastik  dalam  alkalin peroksida  dan  minyak  jarak  10%  terhadap stabilitas warna dilihat dari nilai p =  0,179  (p  > 0,05).

## Tabel. 4
Pengaruh Perendaman Basis Gigi Tiruan Nilon Termoplastik Dalam Alkalin Peroksida dan Minyak Jarak 10% Selama 8 Hari dan 12 Hari terhadap Kekuatan Fleksural
Hari Kelompok P value Hari Kelompok P value 8 Hari Kelompok A2 Kelompok B2 Kelompok C2 0,183 12 Hari Kelompok A2 Kelompok B2 Kelompok C2 0,756
Nilai kekuatan fleksural pada basis gigi tiruan nilon termoplastik setelah perendaman 8 hari dengan kelompok A2 nilai terbesar adalah 29,34 MPa, nilai terkecil adalah 27,96 MPa, serta nilai rata-rata dan standar deviasi adalah 28,93 ± 0,57, pada kelompok B2 nilai kekuatan fleksural  terbesar    adalah  31,78,  nilai  terkecil  adalah  28,62  MPa,  serta  nilai  rata-rata  dan standar deviasi adalah 30,91 ± 1,31, dan pada kelompok C2 nilai kekuatan fleksural dengan nilai  terbesar  adalah  33,27  MPa,  nilai  terkecil  adalah  27,45  MPa,  serta  nilai  rata-rata  dan standar  deviasi  adalah  30,21  ±  2,37.  Berdasarkan  hasil  statistik  tidak  terdapat  pengaruh perendaman  basis  gigi  tiruan  nilon  termoplastik  dalam  alkalin  peroksida  dan  minyak  jarak 10% terhadap kekuatan fleksural selama 8 hari dilihat dari nilai p = 0,183 (p > 0,05).
Nilai kekuatan fleksural pada basis  gigi tiruan  nilon termoplastik setelah perendaman 12  hari  dengan  kelompok  A2  nilai  terbesar  adalah  29,86  MPa,  nilai  terkecil  adalah  28,18 MPa,  serta nilai  rata-rata  dan  standar deviasi  adalah 29,32 ± 0,71,  pada  kelompok  B2  nilai terbesar adalah 30,50 MPa, nilai terkecil adalah 25,57 MPa, serta nilai rata-rata dan standar deviasi adalah 29,18 ± 2,04, pada kelompok C2 nilai kekuatan fleksural dengan nilai terbesar adalah  34,95  MPa, nilai  terkecil  adalah  28,26  MPa,  serta  nilai  rata-rata dan  standar  deviasi adalah 30,46 ± 2,67. Pada perendaman 12 hari tidak terdapat pengaruh perendaman basis gigi tiruan nilon termoplastik dalam alkalin peroksida dan minyak jarak 10% terhadap  kekuatan fleksural dilihat dari nilai p = 0,756 (p > 0,05).

## PEMBAHASAN
Pada  kelompok  A1  menunjukkan  adanya  penurunan  jumlah candida  albicans yang paling besar disebabkan oleh efek desinfektan alkalin peroksida saat tablet dilarutkan dalam air  hangat  maka  sodium  perborat  akan  terurai  dan  membentuk  alkalin  peroksida.  Hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Badaró  et  al.,  2021) menunjukkan bahwa alkalin peroksida efektif menurunkan jumlah candida albicans pada gigi tiruan  dengan  waktu perendaman 15  menit. Sejalan dengan penelitian  Badaró et  al.,  (2021) dalam  penelitiannya  menunjukkan  perendaman  gigi  tiruan  nilon  termoplastik  dalam  alkalin peroksida 15 menit efektif membunuh mikroorganisme terutama candida albicans . Pada  kelompok  B1  menunjukkan  penurunan  jumlah candida  albicans .  Menurut penelitian Soesetijo (2023) aksi deterjen dalam produk ini terhadap mikroorganisme dikaitkan dengan  kerusakan  dinding  sel  mikroorganisme  yang  memungkinkan  hilangnya  komponen sitoplasma dan mengakibatkan kematian sel. Didukung penelitian Isnaeni et al., (2021) yang menunjukkan bahwa perendaman gigi tiruan dalam 10% minyak jarak selama 20 menit dapat mengeliminasi  spesies,  seperti escherichia  coli,  candida  albicans  dan  candida  glabrata .
Larutan minyak jarak 10% efektif menurunkan jumlah candida albicans pada gigi tiruan resin akrilik  dengan  waktu  perendaman  20  menit  perhari  selama  15  hari  untuk  asumsi  3  tahun (Darwish, 2021).
Nilai  kekasaran  permukaan  bervariasi  pada  3  kelompok  perlakuan.  peningkatan kekasaran permukaan poliamida yang direndam dalam larutan alkalin peroksida. Jika alkalin peroksida larut dalam air, maka akan menghasilkan H2O2. Hidrogen peroksida akan terurai menjadi  2H2  O  +  2  (O)  (oksigen)  (Badaró  et  al.,  2021).  Radikal  bebas  dari  hidrogen peroksida  dapat  menyebabkan  terganggunya  ikatan  poliamida  yang  diakibatkan  masuknya oksigen (O-)  yang tidak memiliki pasangan elektron ke dalam rantai polimer dan terjadilah oksidasi yang mengakibatkan perubahan fisik pada poliamida seperti kekasaran (Lubis et al., 2021).
Sejalan  dengan  penelitian  Kristiana  et  al.,  (2023)  gigi  tiruan  nilon  termoplastik menunjukkan  tidak  ada  perubahan  yang  signifikan  pada  kekasaran  permukaan  basis  gigi tiruan  nilon  termoplastik  setelah  perendaman  selama  4  hari.  Nilon  termoplastik  memiliki struktur  kristalin,  dimana  struktur  molekul  pendukungnya  tersusun  secara  teratur,  rapat  dan kuat berdasarkan panjang dan sudut ikatan dan juga memiliki ikatan hidrogen yang kuat pada struktur  kimiawinya  sehingga  sulit  dimasuki  molekul  lain  dan  memiliki  ketahanan  yang cukup terhadap asam lemah, sehingga kandungan minyak jarak yang ikut terserap saat proses difusi tersebut kurang memengaruhi kekasaran permukaan basis nilon termoplastik atau nilai kekasaran permukaan meningkat tidak signifikan (Rafly & Wahyuni, 2023).
Perendaman  basis  gigi  tiruan  selama  8  dan  12  hari  terjadi  penurunan  kekasaran permukaan  pada  perendaman  selama  12  hari.  Pergeseran  antar  molekul  polimer  yang disebabkan  oleh  masuknya  air  ke  dalam  pori-pori  nilon  termoplastik  mencapai  tingkat maksimal.  Perendaman  selama  7  hari  dekat  dengan  perendaman  selama  8  hari,  sehingga kemungkinan  hal  ini  yang  menyebabkan  kekasaran  permukaan  pada  perendaman  selama  8 hari lebih tinggi dari perendaman selama 12 hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Okonogi et al.,  (2021)  yang  mengatakan  bahwa plasticizer dapat  larut  ke  dalam  pelarut  organik. Plasticizer mampu menurunkan gaya intermolekul dengan cara memperbesar ruang kosong molekul polimer dan melemahkan ikatan hidrogen rantai polimer. Molekul plasticizer yang terperangkap diantara rantai polimer akan bereaksi membentuk ikatan hidrogen dengan rantai polimer, sehingga menyebabkan interaksi antara molekul polimer menjadi semakin berkurang (Darwish, 2021).
Berdasarkan hasil statistik tidak terdapat pengaruh perendaman basis gigi tiruan nilon termoplastik dalam alkalin peroksida dan minyak jarak 10% terhadap stabilitas warna selama 8  hari  dan  12  hari.  Hal  ini  disebabkan  karena  alkalin  peroksida  yang  apabila  bersentuhan dengan  air  akan  melepaskan  hidrogen  peroksida  melalui  proses  ionisasi  H2O2  menjadi  air dan  oksigen.  Proses  ionisasi  ini  bekerja  sangat  lambat  pada  suhu  ruangan,  sehingga  tidak terjadi perubahan stabilitas warna setelah perendaman dalam alkalin peroksida selama 8 hari ataupun  12  hari.  Hasil  penelitian  ini  juga  sesuai  dengan  penelitian  Birniwa  et  al.,  (2023) perendaman  nilon  termoplastik  dalam  alkalin  peroksida  selama  8  jam  dengan  7  kali perendaman tidak mengalami pemudaran warna.
Berdasarkan hasil statistik tidak terdapat pengaruh perendaman basis gigi tiruan nilon termoplastik  dalam  alkalin  peroksida  dan  minyak  jarak  10%  terhadap  kekuatan  fleksural selama  8  hari  dan  12  hari.  Hal  ini  disebabkan  karena  kandungan  alkalin  peroksida  yaitu sodium  perborat  yang  secara  tabel  periodik  berada  pada  golongan  IA,  memiliki  3  lintasan elektron, dimana semakin sedikit lintasan elektron suatu unsur, semakin dekat pula jarak inti atom  dengan  elektron  terluar,  sehingga  kekuatan  ikatannya  tinggi  dan  sulit  lepas  sehingga akan bekerja lebih lambat karena lebih sulit melepas elektron untuk menurunkan tegangan air,
sehingga  kurang  memengaruhi  penyerapan  air  (Indriana  et  al.,  2021).  Penyerapan  air  yang lebih lambat ini menyebabkan tidak terjadinya penurunan kekuatan fleksural karena kekuatan fleksural  sangat  berkaitan  erat  dengan  penyerapan  air.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  oleh  Islami  et  al.,  (2020)  perendaman  basis  nilon  dalam  alkalin  peroksida  dalam suhu  37 0 selama  10  menit  tidak menyebabkan  penurunan  kekuatan  fleksural  nilon termoplastik.  Hal  ini  dikarenakan  minyak  jarak  10%  bersifat  asam  lemah  dimana  semakin rendah derajat keasaman suatu bahan semakin lemah ion H+ dari asam untuk terlepas (Nunes et al., 2023). Ion H+ yang tidak mudah lepas ini akan sulit mendegradasi ikatan polimer dan membentuk  ruang-ruang  kosong  diantara  matriks  sehingga  tidak  terjadinya  penurunan kekuatan fleksural (Badaró et al., 2021).

## SIMPULAN
Desinfeksi  minyak  memiliki  efektivitas  yang  hampir  sama  dengan  alkalin  peroksida, sehingga  minyak  jarak  dapat  digunakan  sebagai  desinfeksi  gigi  tiruan  nilon  termoplastik. Pemakaian  desinfeksi  alkalin  peroksida  dalam  waktu  jangka  panjang  dapat  menyebabkan terjadinya  peningkatan  kekasaran  permukaan  basis  gigi  tiruan  nilon  termoplastik  sehingga minyak  jarak  dapat  digunakan  sebagai  alternatif  bahan  desinfeksi  basis  gigi  tiruan  karena tidak  berpengaruh  terhadap  kekasaran  permukaan,  stabilitas  warna  dan  kekuatan  fleksural basis gigi tiruan nilon termoplastik.

## SARAN
Perlu dilakukan penelitian  yang lebih lanjut dengan pemulasan sampel menggunakan rotary grinder di laboratorium agar tercapai permukaan yang halus dan rata. Perlu dilakukan penelitian  yang  lebih  lanjut  pada  perhitungan  jumlah candida  albicans menggunakan automatic colony counter untuk memperoleh hasil perhitungan yang lebih lengkap, cepat dan akurat .

## DAFTAR PUSTAKA
Badaró, M. M., Bueno, F. L., Makrakis, L. R., Araújo, C. B., Oliveira, V. de C., Macedo, A.
P.,  Paranhos,  H.  de  F.  O.,  Watanabe,  E.,  &  Silva-Lovato,  C.  H.  (2021).  Action  of Disinfectant Solutions on Adaptive Capacity and Virulence Factors of the Candida Spp. Biofilms  Formed  on  Acrylic  Resin. Journal  of  Applied  Oral  Science , 29 ,  1–11. https://doi.org/10.1590/1678-7757-2021-0024
Birniwa, A. H., Abdullahi, S. S., Ali, M., Mohammad, R. E. A., Jagaba, A. H., Amran, M., Avudaiappan, S., Maureira-Carsalade, N., & Flores, E. I. S. (2023). Recent Trends in Treatment  and  Fabrication  of  Plant-Based  Fiber-Reinforced  Epoxy  Composite:  A Review. Journal of Composites Science , 7 (3). https://doi.org/10.3390/jcs7030120
Darwish,  M. (2021).  Effect of  Alkaline Peroxide  Denture  Cleansers  on Surface Roughness and  Hardness  of  Conventional  Heat  Cured  and  Cad/Cam  Denture  Base  Resins. Egyptian Dental Journal , 67 , 2431–2441. https://journals.ekb.eg/article_185151_cf0436d66bd2d30523adb79fd3fdef5d.pdf
Di Cosola, M., Cazzolla, A. P., Charitos, I. A., Ballini, A., Inchingolo, F., & Santacroce, L. (2021). Candida Albicans and Oral Carcinogenesis. A Brief Review. Journal of Fungi , 7 (6), 476. https://doi.org/10.3390/jof7060476
Ghani,  M.  K.  A.,  Nordin,  N.  Z.  M.,  Nordin,  A.,  Suboh,  Y.,  &  Rahim,  N.  A.  B.  (2021). Kerintangan  Sista  Acanthamoeba  Spp.  Isolat  Klinikal  terhadap  Larutan  Disinfektan Kanta Sentuh Opti- Free ® Express ® & Complete TM Resistance of Clinically Isolated Acanthamoeba Cysts  Towards  Opti-Free ® Express ® & Complete TM Contact  Lens
Disinfecting So. Buletin Sains Kesihatan, 5 (1), 30–35. https://myjms.mohe.gov.my/index.php/bsk/article/view/14395/7432 Indriana,  D.,  Syakari,  I.,  Amalia,  A.  N.,  &  Wulandari,  R.  (2021).  Potensi  Komoditi  Hasil Perkebunan sebagai  Bahan Baku Produk Disinfektan Alami (Ulasan). Jurnal Industri Hasil Perkebunan , 16 (1), 18–31. http://ejournal.kemenperin.go.id/bbihp/article/view/6848/5403
Islami,  N.,  Saputera,  D.,  &  Arifin,  R.  (2020).  The  Soaking  Effect  of  100%  Small  White Ginger Extract on the Value of the Flexural Strength of Acrylic Base (Flexural Strength Value  of  Acrylic  Base  Using  Acrylic  Resin  Heat  Cured  Type). Dentino :  Jurnal Kedokteran Gigi , 5 (1), 10. https://doi.org/10.20527/dentino.v5i1.8114
Isnaeni, R. S., Dewi, Z. Y., & Hamzah, M. (2021). Roughness  Improvement of Polyamide Resin  Denture  after  Soaking  In  50  %  Cinnamon  (C  Innamon  Burmanii)  Solution (Peningkatan Kekasaran Permukaan Gigi Pada Larutan 50 % Kayu Manis (Cinnamon). Journal of Health and Dental , 01 (02), 165–174.
http://jhds.fkg.unjani.ac.id/index.php/jhds/article/view/17/16
Jelita, H., & Nugrahini, S. (2021). Efektivitas Ekstrak Daun Mimba (Azadirachta indica A. Juss) terhadap C. Albicans pada Plat Resin Akrilik. Makassar Dental Journal , 10 (1), 20–23. https://doi.org/10.35856/mdj.v10i1.381
Kristiana,  D.,  Fathin  Novitasari,  H.,  &  Naini,  A.  (2023).  Efek  Penggunaan  Pasta  Daun Tembakau  Sebagai  Pembersih  Gigi  Tiruan  terhadap  Kekuatan  Impak  Nilon Termoplastik:  Studi  Eksperimental  Laboratoris. Jurnal  Kedokteran  Gigi  Universitas Padjadjaran , 35 (2), 159. https://doi.org/10.24198/jkg.v35i2.47528
Lubis, S., Sari, A., Fahmi, M., & Diningrat, D. (2021). Potensi Ekstrak Daun Asam Keranji (Dialium  Indum)  Aceh  sebagai  Antioksidan  Alami. Biofaal  Journal,  2 (1),  11-18. https://doi.org/10.30598/biofaal.v2i1pp11-18
Nunes, T. S. B. S., da Silva, M. D. D., Coelho, S. R. G., Viotto, H. E. D. C., & Pero, A. C. (2023). Effectiveness of Disinfectant Solutions Associated or Not with Brushing on the Biofilm Control of a 3D Printed-Denture Base Resin. Journal of Applied Oral Science , 31 , 1–11. https://doi.org/10.1590/1678-7757-2023-0104
Okonogi,  S.,  Phumat,  P.,  Khongkhunthian,  S.,  Suttiat,  K.,  &  Chaijareenont,  P.  (2021). Denture-Soaking Solution Containing Piper Betle Extract-Loaded Polymeric Micelles; Inhibition  of  Candida  Albicans,  Clinical  Study,  and  Effects  on  Denture  Base  Resin. Antibiotics , 10 (4). https://doi.org/10.3390/antibiotics10040440
Patel,  M.  (2022).  Oral  Cavity  and  Candida  Albicans:  Colonisation  to  the  Development  of Infection. Pathogens , 11 (3). https://doi.org/10.3390/pathogens11030335
Putri, R. A., & Masfufatun, M. (2022). Karakteristik Biofilm Candida Albicans dan Beberapa Antibiofilmnya. Medika  Kartika  Jurnal  Kedokteran  dan  Kesehatan , 5 (2),  208–219. https://doi.org/10.35990/mk.v5n2.p208-219
Rafly, M., & Wahyuni, S. (2023). Pengaruh Pelapisan Edible Coating pada Basis Gigi Tiruan Nilon  Termoplastik  Setelah  Direndam  dalam  Akuades  dan  Teh  Hijau  terhadap Penyerapan Air: Studi Eksperimental. Padjadjaran Journal of Dental Researchers and Students , 7 (2), 193. https://doi.org/10.24198/pjdrs.v7i2.48084
Rudi,  S.  (2023).  Kekuatan  Permukaan  Basis  Gigi  Tiruan  Resin  Akrilik  Heat  Cured  pada Perendaman Teh Hitam ( Camellia sinensis ) dengan Kandungan Fenol yang Berbeda).
Bhakta Dental Journal , 01 (01), 19–24. https://bdj.iik.ac.id/index.php/bdj/article/view/13/4
Soesetijo,  F.  X.  A.  (2023).  Efektivitas  Rebusan  Daun  Tembakau  Kasturi  (Nicotiana Tabacum)  Sebagai  Pembersih  Gigi  Tiruan  Resin  Poliamida  (Nilon  Termoplastik) terhadap  Penurunan  Jumlah  Koloni  Candida  Albicans. 3 ,  3305–3317.  https://j- innovative.org/index.php/Innovative/article/view/723/557
Talapko,  J.,  Juzbašić,  M.,  Matijević,  T.,  Pustijanac,  E.,  Bekić,  S.,  Kotris,  I.,  &  Škrlec,  I. (2021).  Candida  Albicans-The  Virulence  Factors  and  Clinical  Manifestations  of infection. Journal of Fungi , 7 (2), 1–19. https://doi.org/10.3390/jof7020079
Wardhana,  A.  S.,  Silaen,  M.  M.,  &  Arifin,  R.  (2023).  The  Effect  of  Immersion  in  50  % Concentration  of  Kasturi  Leaf  Extract  (Mangifera  Casturi)  on  The  Discoloration  of. Jurnal Kedokteran Gigi , VIII (1), 65–70. http://dx.doi.org/10.20527/dentino.v8i1.16082.g9021